Ueber das Alumosilikat K 2 Al 2 Si 2 0 8 . 399 
4. Ein prismatisches, doppelbrecliendes Produkt, welches durch 
das Zusammenschmelzen von Kaolin mit Kaliumchromat bei niederer 
Temperatur erhalten wurde. Die Produkte bestanden bei diesen 
Versuchen aus 12,32 — 12,54°/o Kriställchen von Cr 2 0 3 und 
87.68 bis 87,46 °;’o prismatischen Alumosilikats. Man erhält das 
Alumosilikat hiebei in einer für die weiteren Forschungen un- 
bequemen Form. Meistenteils sind es so winzige Prismen, daß sie 
sogar durch die stärksten Objektive kaum deutlich zu sehen sind.. 
Neben diesen winzigen Individuen enthält das Pulver Aggregate 
derselben, außerdem kommen darin hin und wieder auch ein wenig" 
größere Prismen vor. Sie sind aber mit den feineren so ver- 
wachsen, daß weder ihre Gestalt noch ihre optischen Eigenschaften, 
sicher zu erkennen sind. Manchmal , aber recht selten , gelingt 
es, in den mikroskopischen Proben ein kleines Prisma zu finden,, 
welches mit einer dünneren trüben Schicht dieser feinen Körnchen 
überzogen ist; man sieht dann, daß die Prismen gerade aus- 
löschen und daß ihre längere Achse die Richtung der kleineren 
Elastizität ist. Darin unterscheidet sich dieser Körper von den 
Verbindungen (1) und (2) und gleicht dem Alumosilikate (3). Die 
Zusammensetzung des Alumosilikats (4) ist K 2 0 . Al 2 0 3 . 2 Si0 2 , 
d. h. wieder dieselbe 
wie (1), 
(2) und (3). 
4. Si0 2 .... 
38,03 
6291 
1,98 
38,07 
A1 2 0 3 . . . 
32,36 
3166 
1.00 
32.21 
K g 0 ... . 
3133 
0,99 
29,72 
CaO . . . ( 
Mg 0 . . . ( 
Spur 
100,00. 
99,91 
In verdünnten Säuren zersetzt sich das Alumosilikat (4) sehr 
leicht. Die Blättchen und die Schuppen des in Säuren unzersetz- 
baren kristallinischen Chromoxyds bleiben in Form eines schön 
grünen , seidenglänzenden Niederschlags zurück , und das Alumo- 
silikat gibt in der Säure eine durchsichtige und farblose , nach 
dem Abdampfen gelatinierende Lösung. Der Kalk und die Magnesia 
rühren von den Verunreinigungen des Kaliumchromats her. 
Bei den oben beschriebenen Versuchen ist es vor allem auf- 
fallend, daß das Alumosilikat K 2 AI, Si, 0 8 recht schwer kristallisiert, 
wenn die Schmelze keinen Überschuß von Karbonat oder Alkali- 
oxyd enthält. 
Außerdem ist es bemerkenswert, daß eine Modifikation des 
Alumosilikats K 2 Al 2 Si 2 0 8 in alkalischen Schmelzen entsteht, näm- 
lich in solchen, die einen Überschuß von Kaliumkarbonat enthalten, 
oder in denjenigen, deren Schmelze sich reduziert und leicht zer- 
legt wie Kaliumsulfat. Die zweite Modifikation finden wir in 
den weniger alkalischen oder neutralen Schmelzen. In gewissen 
Schmelzen mit Kaliumsulfat erhielt ich mehrmals beide Modifikationen 
